STAHL. 1007 



Eisen, das nach dieser von Böttger vorgeschlagenen und von 

 Klein angewandten Methode ausgeschieden wird, enthält wie R. 

 Lenz nachwies, Wasserstoff in okkludirtem Zustande; beim Glühen 

 scheidet es denselben aber wieder aus. In der Praxis wird diese elek- 

 trolytische Fällung des Eisens zur Herstellung von galvanoplastischen 

 Abgüssen, die sich durch eine bedeutende Härte auszeichnen, be- 



die Fabrikation von Stahl und seine Verwendung zu Eisenbahnschienen, Schiffs- 

 panzern, Geschützen, Kesseln u. ähnl. dank der Einführung von Methoden, welche 

 die wohlfeile Herstellung grosser Massen homogenen geschmolzenen Stahles ermög- 

 lichen, einen riesigen Aufschwung genommen und es ist mit vollem Recht zu er- 

 warten, dass in der Metallurgie des Eisens noch weitere bedeutende Fortschritte 

 bevorstehen. Schmiedeeisen kann ebenfalls geschmolzen werden, die Hitze eines 

 Windofens ohne Gebläse ist aber dafür nicht hinreichend gross. Dagegen lässt es 

 sich im Knallgasgebläse mit Leichtigkeit schmelzen. In geschmolzenem Zu- 

 stande kann es auch durch Zusammenschmelzen von Roheisen mit Salpeter 

 unter fortwährendem Umrühren erhalten werden, wobei im Roheisen so energische 

 Oxydation stattfindet, dass das entstehende Schmiedeeisen flüssig bleibt. Es sind 

 auch Methoden der direkten Umwandlung von reichen Eisenerzen in Schmiedeeisen 

 bekannt; man erhält letzteres als schwammige Masse (die als Filtermaterial zur 

 Reinigung von Trinkwasser vorzügliche Dienste leistet) und verwandelt es durch 

 Schmieden oder Auflösen in geschmolzenem Roheisen in Schmiedeeisen resp. Stahl. 

 Der Unterschied von Stahl und Schmiedeeisen ist mehr oder weniger allgemein be- 

 kannt. Schmiedeeisen zeichnet sich durch seine Weichheit, Biegsamkeit und 

 geringe Elastizität aus, während Stahl elastistisch und hart wird, wenn man ihn 

 nach dem Erhitzen auf eine bestimmte Temperatur rasch abkühlt; man nennt dies 

 «Härten des Stahls». Wird nun auf solche Weise gehärteter Stahl von neuem erhitzt 

 und darauf langsam abgekühlt, so wird er weich wie Schmiedeeisen, lässt sich 

 feilen, hämmern und auf ähnliche Weise bearbeiten und nimmt auch alle die For- 

 men an, die man dem Schmiedeeisen geben kann. In diesem weichen Zustande 

 wird der Stahl als angelassen bezeichnet. Der Uebergang des Stahls aus dem ge- 

 härteten in den angelassenen Zustand geschieht also in derselben Weise, wie der 

 des weissen Roheisens in das graue. Homogener Stahl besitzt einen bedeutenden 

 Glanz und eine so feinkörnige Struktur, dass er in hohem Grade politurfähig ist. Das 

 körnige Gefüge des Stahls zeigt sich an seinen Bruchflächen sehr deutlich. Dank 

 seiner Härtbarkeit lässt sich der Stahl zur Herstellung der verschiedensten Werk- 

 zeuge benutzen, wenn man ihm im angelassenen Zustande durch Bearbeitung mit 

 Hammer, Feile u s. w. die erforderliche Form gibt und ihn darauf härtet, polirt, 

 schleift u. s. w. Von der Art des Härtens und darauffolgenden Anlassens des 

 Stahls, namentlich der Temperatur, bei welcher dies geschieht, hängen die Härte 

 und andere Eigenschaften des Stahls ab. Das Härten bis zum gewünschten Grade 

 geschieht meist in der Weise, dass man den Stahl zunächst stark erhitzt (auf etwa 

 600°) und in kaltes Wasser taucht, d. h. rasch abkühlt, wobei er spröde wie Glas 

 wird, sodann bis zum Erscheinen einer bestimmten Färbung erhitzt und entweder 

 rasch oder langsam abkühlt. Beim Erhitzen auf 220° läuft der Stahl gelb an (chi- 

 rurgische Instrumente), und zwar zunächst strohgelb (Rasirmesser etc.), dann gold- 

 gelb; bei 250° wird er braun (Scheeren), darauf roth, bei 285° hellblau (Federn), 

 bei etwa 300° indigblau (Sägen), endlich bei etwa 340° meergrün. Diese sogen. 

 Anlauffarben beruhen auf der Erscheinung der Farben dünner Blättcheu, wie z. B. 

 bei den Seifenblasen, und entstehen infolge der Bildung einer dünneu Schicht von 

 Oxyden, die anfänglich durchscheinend ist. Der Stahl rostet langsamer als Schmiede- 

 eisen, und löst sich in Säuren schwerer als letzteres, dagegen leichter als Roheisen. 

 Sein spez. Gewicht beträgt annähernd 7,6 bis 7,9. 



